242 VerbiintlluugüU. Nr. 9 



Ausgeglichen ergibt sich daraus 0502 g entsprechend 0- 1 90 cm 3 Sub- 

 stanzverlust. 



Ein Bergkrystall wurde nach der Basisdache in derselben 

 Weise nach der neuen Methode untersucht.- Die Reibungsfläche war 

 58*325 cm 2 , demgemäss die Beschickung 58325 X 4 = 23 - 33 g grober 

 Schmirgel; der Brück 5 - 83 kg. Spec. Gewicht = 2 - 65. Nach der Reduc- 

 tion auf 49 cm 2 Fläche (nach dem Flächenverhältnis - 84 des ge- 

 wogenen Wertes) ergab sich als: 



Mittel für 300 Touren . . . pro 100 Touren 0-518 g Gew. Verl. 

 ■ 400 „ .....'„ 100 „ 0-508 g „ 



„ 500 „ . . . „ 100 „ 0-506^ „ 



Ausgeglichen ergibt sich daraus 0511 g entsprechend 0193 cm 3 

 Substanzverlust. 



Sonach liefert die neue Methode mit der angegebenen groben 

 Schmirgelsorte als Mittelwert des Abnützungsvolumens für 



Quarz pro 100 Touren . . . . 0192 cm 3 . 



Abnützung am Bausch in ger Apparate nach Hanisch: 

 Quarz pro 200 Touren . . 4-37 g entsprechend 165 cm 3 . 



Für den sehr harten, wenig abnützbaren Quarz stellt sich daher 

 die Relation beider Methoden auf 1(35 : 0-192 = 8*59. 



Die Relation beider Methoden entspricht sonach nur für harte 

 Pflasterungsgesteine dem anfänglich abgeleiteten Werte von 6-8. Sie 

 steigt bei noch härterem Material, fällt aber mit abnehmendem Wider- 

 stände gegen die Abnützung beträchtlich. 



Der Grund hiefür ist in der Verwendung einer einmaligen 

 constanten Beschickung für 100 Touren gelegen, welche bei sehr 

 hartem Material fast vollständig zerrieben wird, bei weicherem Mate- 

 rial aber länger die ursprüngliche Korngrösse beibehält und daher 

 intensiver abnützt, so dass sich die Relation zur Bauschinger'schen 

 Abnützungszahl verkleinern muss. 



Auf dem angegebenen Wege Hesse sich nun durch einige 

 Parallelbeobachtungen an sehr verschiedengradig abnützbaren Ge- 

 steinen leicht die Relation beider Methoden in ihrer Abhängigkeit 

 von dem Abnützungsbetrage feststellen, um — - blieben nur immer die 

 beanspruchenden Schmirgelsorten dort wie da für sich gleich — den 

 Resultaten nach der vereinfachten Methode das Kriterium eines zuver- 

 1 äs s liehen Ersatzes für die am Bauschinger'schen Apparate 

 direct gewonnenen Abnützungszahlen zu geben. 



So zum Beispiel lässt sich aus den an den obigen drei Versuchs- 

 körpern Quarz, Granit und Quarzglimmerdiorit von Dornach gefundenen 

 Bezugswerten durch graphischen Ausgleich leicht eine Tabelle her- 

 stellen, welche für die obige grobe Schmirgelbeschickung der verein- 

 fachten Methode und die dermalige „Munition'' des Bauschinger- 

 Apparates in der Versuchsanstalt Prof. II an i seh' in Wien folgende 

 Beziehung der damit erzielten Abnützbarkeiten ergibt. 



